838 



M.-talle 



AuBerdem ergab sich eine interessante darapfung im Vakuum bis zum Siedepunkt 



KegelmaBigkeit, die aus der folgenden Tabelle im Vakuum und von dort bis zum Siede- 



(16) ersichtlich ist. pimkt unter Atmospharendruck sind nahezu 



Die Differenzen von der beginnenden Ver- gleich. 



Tabelle 16. 



Diese Regel wurde von Moissan beniitzt, 

 um die ungefahren Siedepunkte von Kupfer 

 und Gold unter Atmospharendruck zu be- 

 stimmen (Tab. 17). 



Kupfer 

 Gold 



Tabelle 17. 



960 640 1600 640 (2240) 

 1070 730 1800 730 (2530) 



Fur die Siedepunkte scheinen dieselben Be- 

 ziehungen zum Atomvolum zu bestehen wie 

 fur die Sclimelzpunkte. 



d) Umwandlungen der Metalle 

 (vgl. die Artikel ,,,Isomerie" uud ,,Che- 

 mische Elemente"). Versclnedeue Metalle 

 zeigen die verbreitete Erscheinung der Poly- 

 morphie, sie kommen in melireren Modifi- 

 kationen vor, die zum Teil in derselbeu 

 Weise von der Temperatur abhangig sind 

 wie die Aggregatzustande : oberlialb einer 

 bestimmten Temperatur ist die eine Modi- 

 fikation stabil, unterhalb dieser Temperatur 

 die andere. Diese Temperatur wird als Um- 

 wandhmgspunkt bezeichnet und ist den an- 

 deren Kardinalpunkten, dem Schmelz- und 

 dem Siedepunkt, in jeder Weise gleich zu 

 stellen. 



Besonders gut studiert ist die Umwand- 

 lung des weiBen Zinns in die graue Modi- 

 fikation unterhalb 21 (Zinnpest), und die 

 Umwandlungen des gewohnliehen magne- 

 tischen a-Eisens in die unmagnetische /?- und 

 y-Modifikation bei hbheren Temperaturen. 



AuBer diesen ,,enantiotropen" Modifika- 

 tioneu existieren noch andere, welclie in 

 ihren gegenseitigen Beziehungen keine Tem- 

 peraturabhangigkeit zeigen, bei alien Tem- 

 peraturen ist die eine Modifikation labil (ge- 

 wohnliches und explosives Antimon). Diese 

 Modifikationen werden als ,,monotrop" be- 

 zeichnet. 



Eine weitere Einwirkung der Temperatur 

 ist die auf die Struktur der Metalle. (ianz 



allgemein haben groBe Kristalle die Ten- 

 denz, auf Kosten der kleineren zu wachsen, 

 diese Umwandlimg wird durch erlib'hte Tem- 

 peratur begiinstigt. Bekannt ist die Aende- 

 ruug des Korns beim Eisen, wenn es langere 

 Zeit auf 600 bis 750 erhitzt wird. Die 

 mechanischen Eigenschaften werden dadurch 

 ungimstig beeinfluBt. 



SchlieBlich ist noch irn AnschluB an diese 

 Veranclerungen die ,,Forcierkrankheit"der Metalle 

 zu erwahnen. Durch mechanische Bearbeitung 

 kommen, wie Cohen nachgewiesen hat, alle 

 Metalle in einen Zu stand, der instabil ist gegen- 

 iiber demjenigen, der sich bei freier Kristallisation 

 einstellt. Durch Temperaturerhohung und 

 ,,Impfen" wird der stabile Zustand ausgelost. 



4e) Die elektrischen Eigenschaften 

 der Metalle. a) Das elektrische Leit- 

 vermogen (vgl. den Artikel ,,Elektri- 

 zitatsleitung"). Die Metalle sind gute 

 Leiter der Elektrizitat. Ihr Widerstand wachst 

 im Gegensatz zu dem der Kohle und der 

 Elektrolyte mit der Temperatur. Der Tem- 

 peraturkoeffizient ist nahezu gleich dem 

 Ausdehnungskoeffizienten der idealen Gase. 

 Im allgemeinen ist er bei gewo'hnlicher Tem- 

 peratur etwas groBer, bei den Metallen Fe 

 und Ni ist die Abweichuug ziemlich be- 

 deutend. Von Streintz wurde der Tem- 

 peraturkoeffizient in Beziehung gesetzt zu 

 der Kubikwurzel aus dem Atomvolumen, 

 also dem Radius der Metallatome. 



Der Widerstand kann von den hb'chsten 

 Temperaturen bis zur Temperatur der fliis- 

 sigen Luft durch die Forinel 



dargestellt werden, wo o der Widerstand 



_ ist. Die Konstante /? ist fiir die 

 meisten Metalle von der GroBenordnung 

 10 6 und positiv mit Ausnahme einiger 

 Metalle der Platingruppe. 



Bei den allertiefsten Temperaturen. wie 

 sie durch fliissigen und festen Wasserstoff 



